MÉLILITE 
493 
coniposDiîts fait avec celui du voisin un an^le de 90 . Ces macles con- 
duisent à des groupements pseudocubitjues décelés seulement par 
les propriétés optiques. 
Clivages. Clivage parfait suivant /J (001), très difficile suivant m (110); 
cassure conchoïde ou inégale. 
Dureté. 5 à 5,5. 
Densité. 2,9 à 3,10. La densité des produits artificiels est souvent 
un peu plus faible, sans doute à cause de l’existence d’inclusions de 
matière vitreuse plus légère; 2,91 Saint-Nazaire (M. Fouqué). 
Coloration et ée/nt. Blanche, jaune pâle, jaune vif, brune. 
Éclat vitreux, éclat résineux dans la cassure. Transparente ou trans- 
lucide. 
Inclusions. La mélilite des roches volcaniques renferme souvent des 
inclusions cunéiformes {structure en cheville) disposées perpendiculai- 
rement à la base, qui paraissent devoir leur existence à des produits 
d’altération (Gentil : B. S. M. XVII. 108. 1894). Cette structure en che- 
ville ne s’observe pas dans la mélilite des gisements français. 
La mélilite artificielle renferme souvent des inclusions vitreuses ou 
cristallines régulièrement distribuées (fig. 1 et 2). 
Propriétés optiques. La mélilite naturelle est uniaxe et négative. Sa 
biréfringence est faible. 
O 
= 1,C339 (\a) (Somma) (Henninger); 
np£ = l,629t; 
ÜK = np= 0,005 en moyenne. 
Dans les minéraux artificiels de ce groupe, il existe plusieurs types, 
les uns optiquement négatifs, comme les cristaux naturels, les autres 
positifs ; entre eux existent des variétés intermédiaires de moins en moins 
biréfringentes ou même tout h fait inonoréfringentes. Elles ont été 
étudiées en grand détail par M.Vogt, qui a interprété de la façon sui- 
vante les variations de biréfringence {op. cit.). 
D’après lui, les minéraux de ce groupe seraient optiquement positifs 
dans les mélanges intermédiaires entre l’akermanite pure et les propor- 
tions de 7 parties d’âkermanite et de 3 de gehlenite. Le mélange dans 
lequel le rapport d’âkermanite à gehlenite est de t) à 4 serait monoré- 
fringeut, alors que les corps plus riches en gehlenite seraient opti- 
quement négatifs. 
Dans les produits artificiels de Saint-Nazaire, M. Fouqué a trouvé que 
les sections parallèles à l’axe vertical se divisent entre les niçois 
